— 227 — 



I campioni di manganese non sempre si presentano in frammenti puri 

 abbastanza grandi; talvolta il minerale è impastato con la roccia in modo 

 da richiedere una separazione accurata, la quale invece che per densità, ho 

 preferito eseguire meccanicamente riducendo il minerale in piccoli frammenti 

 e scegliendo quelli che, esaminati con la lente, si presentavano scevri di 

 ganga. Con questo metodo ho avuto talvolta il minerale quasi puro, in altri 

 casi sostanze estranee sono tanto intimamente mescolate, che non si possono 

 separare e che rimangono indietro, quale residuo inattaccabile, nel trattamento 

 con gli acidi. 



La densità fu sempre determinata con il metodo della boccetta e la 

 quantità de' componenti con il processo che così riassumo. In un dato peso 

 di sostanza polverizzata fu determinato il manganese allo stato di biossido, 

 trattandola con circa tre volte il suo peso d' ossalato potassico puro e l'acido 

 solforico in un apparecchio di Schrodter e pesando questo prima e dopo com- 

 pletato lo sviluppo di anidride carbonica : un' altra porzione di sostanza fu 

 sciolta in acido cloridrico; in alcuni casi si è avuta soluzione limpida ed 

 altre volte è rimasto indietro un residuo. Dalla soluzione filtrata, previa ag- 

 giunta di acqua di cloro, fu mediante soda caustica precipitato il manganese 

 allo stato d' ossido idrato misto e pesato quindi sotto forma di ossido salino ; 

 dalla quantità di questo si è calcolato il manganese che si trovava in forma 

 di protossido. Ne' campioni, che nei saggi qualitativi accusavano presenza 

 di quantità apprezzabile di calce, il manganese totale fu precipitato mediante 

 solfidrato d' ammonio. L' umidità è stata desunta dalla perdita in peso su- 

 bita da un' altra porzione di sostanza riscaldata a circa 300° in tubetto chiuso 

 da una parte; infine il ferro, per quei campioni che lo contengono in quan- 

 tità apprezzabile, fu dosato volumetricamente in un altro peso di sostanza. 



Manganese n. 1. — Proviene da' dintorni di Padria (circondario di Al- 

 ghero). Presentasi in massa compatta di color grigio d' acciaio scuro, in al- 

 cuni punti con struttura cristallina e splendore metallico, in altri con splen- 

 dore quasi sericeo e struttura fibroso-raggiata ; tinge per confricamento le 

 dita; polvere nera. Trovasi compreso ora in piccoli noduli, ora in considere- 

 voli concentrazioni nella massa d'un calcare talvolta roseo, tal' altra bianco 

 sporco, a struttura granulare, a contatto con le trachiti. 



Densità a 14°,6 = 4,71; durezza 3. 



Composizione centesimale. 



«) della ina*sa totale 



§) della parte solubile in HC1 



MnO 2 90,63 



MnO 3,95 



Pe 2 3 tracce 



CuO tracce 



H 2 3,52 



Residuo insol. 1,53 



92,04 

 4,01 

 tracce 

 tracce 

 3,56 



99,63 



99,61 



